149 



îieraîpulver bestand daher aus gîeichen Theileri Coîiimbit 

 und Ferroiîmenit, 



Nachstehend werde ich das Verfahren miltheilen, wel- 

 ches befolgt wurde, um aus diesem Maferiaîe die Sâuren 

 von Niobium und Ilmeniunfi im reinen Zustande abzu* 

 scheiden, Ausserdem werde ich einige neue Verbindun- 

 gen dieser Substanzen besehreiben und zuletzt die bis* 

 her erhaltenen Resultate ùber die Zusanmmeosetzung der 

 Verbindungen von Niobium und lîmenium und der Niob» 

 Mineraîien zusamensteîlen, 



HofFentlich werden dièse neuen Unîersuehungen dazii 

 beitragen die Exisleoz des Ilmeniums zu beweisen und 

 die Ansiehten ûber die cheinische Constitulion der Niob- 

 Verbindungen zu berichtigen, 



L Darstellung von '^b^ ond won Ù ïr ans efaein Gemea- 

 ge ¥on CoianiMt und FerrollmeiiU ¥on Haddam. 



Dièses pulverfôroiige Gernenge halte eine brauolieh- 

 schwarze Farbe und ein spec. Gw. von 5,20. 



Es wurde mit seiner sechsfachen Menge saurem schwe- 

 selsaurem Kali in glûhenden Fluss gebracht, wobei es 

 sich vollsîandig zerselzte. 



Die Schmelze wurde mit heissem Wasser behandelt, 

 die Metallsauren gut ausgewaschen, hierauf zuersî mit 

 Schwefeîammonium und zuletzt mit schwacher Salzsâure 

 digerirt und bei der Temperalur des Zimmers getrocknet. 

 Die lufttroeknen Metallsauren wurden in Fiusssaure ge- 

 lôst, die fîltrirte Lôsung mit soviel Wasser verdûnBt, dass 

 auf ein Theil Kalium-Metalliluorid 40 Theiîe Wasser ka- 

 men, und mit der erforderlichen Menge Fîuorkalium 

 versetzt. 



Dabei schied sich Kalium-Tantalfluorid io kleinen pris- 

 matîschen Krystallen ab. 



